STUDII CHIMICI SOPRA LA HEULAND1TE E LA STILBiTE 



175 



Confronto di diverse analisi di stilbite di varie località 





Stilbite 



Dell'Isola d'Elba 



Stilbite 



GÌsta^nnrTT" 

 (Svezia) lslanaa 



Laboratorio di Mineralogia 

 Firenze 



Allievo 



del 



Bechi 



Sjógren 



Fuchs e 

 Gehlen 



Silice. . . 

 Allumina. 

 Calce. . . 

 Magnesia 

 Potassa . 

 Soda. . . 

 Acqua . . 



I. 



52,34 



17,04 

 9, 96 

 0,43 



19,93 



II. 



17, 15 

 8,48 

 0, 39 



- < 

 _ ! 



III. 



16,64 



1,80 ; 



media 



52, 34 



16, 94 

 9, 22 



0. 41 



1 , 80 

 19,23 



56, 00 

 9, 00 

 8,00 

 3, 00 



7,00 

 18, 00 



57,00 



16, 14 



8,97 



tracce 



1,04 



1,21 



16,60 



55, 07 

 16. 58 



7, 58 



1,50 

 19,30 









99,94 101,00 



101, 00 



100, 03 



Dal suesposto quadro comparativo, resulta che air analisi da 

 noi eseguita, vi corrisponde meglio di ogni altra, quella eseguita 

 sulla stilbite dell'Islanda, da Fuchs e (Jehlen, riportata dal 

 Dana a pag. 442 del System of Mineràlogy. 



il e il la udite 



Minerale ben cristallizzato, a tacce lucentissime : aspetto mi- 

 caceo, lucentezza madreperlacea, color giallo pallido ec. Esposto 

 alla temperatura di 100° C. per 4: ore essa perde 1, S4°/ d'acqua 

 Calcinato fortemente, l'acqua giunse alla proporzione di 16, 80°/ . 

 Trattata coi carbonati alcalini dette 57, 15 u | tì di silice. L'allu- 

 mina, precipitata con l'ammoniaca, si trovò nella proporzione 

 di 17, 72 °| . La calce trovata fu di 9, 53 °/ . Trattando il residuo 

 chiaro con fosfato sodico ammonico, si son potute avvertire 

 tracce di magnesia, desunte da un leggerissimo intorbidamento 

 della soluzioue, sensibile appena dopo 2-1 ore. Anche per gli 



